28o ACADEMIE DES SCIENCES. 



présentent des impressions carrées et ces stries parallèles que l'on ren- 

 contre souvent sur les diamants naturels. Tous ont un aspect gras et un 

 indice de réfraction élevé. Nous en avons chauffé un certain nombre 

 dans l'oxygène, au moyen d'une petite nacelle de platine que nous avons 

 décrite dans notre premier Mémoire sur la production du diamant, et ils 

 ont brûlé en ne laissant pas de cendres. 



La seule différence que nous présente l'expérience avec addition de sul- 

 fure de fer, c'est que le rendement, tout eu étant toujours faible, est cepen- 

 dant supérieur à celui que nous avions obtenu jusqu'ici. Dans un seul culot 

 nous recueillons parfois huit ou dix petits diamants dont la moitié ou les deux 

 tiers peuvent être séparés à l'œil nu au moyen d'une petite pointe d'acier. 



Nous avons poursuivi plusieurs séries d'expériences en additionnant la 

 fonte saturée de carbone au foin* électrique soit de siliciure de fer soit de 

 silicium tondu avant de refroidir brusquement le métal dans l'eau. Dans ce 

 cas nous avons encore obtenu du diamant et parfois le rendement était 

 supérieur à ce que nos premières expériences nous avait donné. Mais la 

 grande quantité de siliciure de carbone qui se produit, surtout lorsque l'on 

 emploie le silicium fondu, rend plus difficile la séparation au moyen de 

 l'iodure de méthvlène. 



Il ne faut pas oublier que le siliciure de carbone préparé dans le fer est 

 toujours bleu ou vert ainsi que nous l'avons indiqué dés iSgS, de telle 

 sorte qu'il est impossible, si l'on s'est donné la peine de regarder ce siliciure 

 au microscope, de le confondre avec des fragments de diamant noir ou 

 transparent. Du reste sa densité n'étant que de 3, 12, il flotte à la surface de 

 l'iodure de méthylène. 



Les diamants préparés avec le silicium ont des formes plus tourmentées 

 que les précédents. Ils renferment de nombreux diamants à crapauds et des 

 diamants noirs. Nous avons obtenu dans ces nouvelles comlitions des dia- 

 mants qui présentent un grand nombre d'impressions carrées. Les extré- 

 mités de certains fragments étaient terminées par des chapelets de cubes 

 échelonnés. Les ciueiques diamants qui se sont brisés, phisieurs semaines 

 et même plusieurs mois après leur préparation, nous présentaient aussi 

 des cassures couvertes de très petits cubes. Dans ces préparations les 

 gouttes étaient plus rares et nous n'avons pas eu d'octaèdres. Le ren- 

 dement était aussi un peu plus élevé que dans nos expériences de 1898. 

 Nous avons séparé plusieurs fois dans un seul lingot 10 à i5 petits dia- 

 mants microscopiques. Les plus gros de ces diamants ont comme lon- 

 gueui- o""",7.5; j'octaétire, représenté figure 3, o""",2; plusieurs gouttes ont 



